Mineralchemie. 



-299- 



Nephelinarten in Form und Eigenschaften fast übereinstimmen. Besonders 

 schwierig- ist insbesondere auch das Auffinden der Carnegieit-Kristalle im 

 Glase, welche leicht übersehen werden können. Das in beistehender Figur 

 wiedergegebene Zustandsdiagramm wurde durch Bestimmung derjenigen 

 Temperaturen festgelegt, bei denen eine Änderung- der auftretenden Phasen 

 bei den verschiedenen Gemischen beobachtet werden konnte. Das Auftreten 

 der ersten Spuren von Glas läßt sich mikroskopisch nur schwer feststellen, 

 wohl aber makroskopisch an dem Durchscheinendwerden der vorher un- 

 durchsichtigen gesinterten Proben. Die Temperatur, bei der diese Erschei- 

 nung eintritt, wurde als Temperatur der beginnenden Schmelzung betrachtet. 



Der Kalinephelin bildet mit Carnegieit ein Eatektikum, mit Nephelin 

 ist er aber in festem Znstande unbeschränkt mischbar. Die Umwandlungs- 



10 20 30 

 Na AI SiO Jt 



temperatur des Nephelins wird durch Beimischung des Kaliophilits erhöht, 

 und zwar bei einem Gehalt von 35% KAlSi0 4 um mehr als 150°. Bei 

 35% KAlSi0 4 schließt sich an die Umwandlungskurve im Zustands- 

 diagramm eine fortwährend ansteigende Schmelzkurve an. Wahrscheinlich 

 ist bei sehr kalireichen Gemischen eine Mischungslücke noch vorhanden, 

 welche durch das Auftreten der rhombischen Modifikation verursacht wird. 



Diese Ergebnisse scheinen den natürlichen Vorkommen entgegen- 

 zustehen, da man nur Nephelin-Mischkristalle bis zu einem Gehalt von 

 32 % K AlSi0 4 kennt, andererseits Kaliophilite mit maximal iO % Na AlSi0 4 . 

 Indessen könnten nur Paragenesen von kaligesättigten Nephelinkristallen 

 neben natrongesättigten Kaliophiliten die Unrichtigkeit der oben dar- 

 gelegten Mischungsverhältnisse, die bis zu einem Gehalt von 70 % KAlSi0 4 

 feststehen dürften, beweisen. Daß man keinen Nephelin mit mehr als 

 32% KAlSi0 4 bis jetzt fand, führt Verf. auf die Seltenheit einer ent- 

 sprechend intensiven Zufuhr an Kali zurück. 



